24 C. F. Eichleiter und Dr. 0. Hackl. [24] 



I 11 



Prozente 



Eisen . . . 4397 33-75 



Kupfer . . 0-24 240 



Nickel . . nicht vorhanden 0-25 



Eichleiter. 



Roteisenstein von Karantin bei Vardiste, Serbien; 

 eingesendet von Dr. Hammer und Dr. Ampferer, Wien: 



Prozente 



Eisenoxyd . . 5460, entsprechend 38 23% Eisen 



Eichleiter. 



Brauneisensteine von Kraderob, politischer Bezirk 

 Boskowitz, Mähren; eingesendet vom Revierbergamt Brunn: 



Prozente 

 „Oberteil" . . . 48-80 Eisenoxyd, entsprechend 34-17o/o Eisen 

 „Unterteil". . . 48'65 Eisenoxyd, entsprechend 34 067o Eisen 



E i c h 1 e i t e r. 



Brauneisenstein von Branek bei Walach.-Meseritsch, 

 Mähren; eingesendet von Baron Diller, Wien I: 



Pi-ozente 



Eisenoxyd. . . 51"60, entsprechend 36*13 % Eisen 

 Kieselsäure . . 14-70 Eichleiter. 



Brauneisenstein von Klokotschi bei^Doubrawnik, 

 Bezirk Tischnowitz, Mähren; eingesendet von AI. Rezäc, Tisch- 

 no witz: 



Prozente 



Eisenoxyd 31-24, entsprechend 21'87o/o Eisen 



Aluminiuraoxyd . . . Spur 

 Kalziumoxyd .... 14-69 

 Magnesiumoxyd . . . 0*50 



Schwefel Spur 



Phosphor Spur 



In Säure unlösl. Bestandt. 50-25 

 Glühverlust . . . . . 413 



Summe . . . 100-81 Hackl. 



Eisenerze vom Schurf-Schacht auf Kat.-Parz. Nr. 961 

 in der Gemeinde Wosek, Gerichtsbezirk Rokitzan, Böhmen; ein- 

 gesendet vom Revierberg amt Pilsen: 



Prozente 

 I. Eisenoxyd . 61-24, entsprechend 42'887o Eisen Hackl. 



IL Eisenoxyd . 37 40, entsprechend 26-19% Eisen Eichleiter. 



